N. F. VH. Nr. 47 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



745 



Erosion in der Natur nachgebildetes Verfahren 

 ausgearbeitet worden. Wie das Spiel der Wellen 

 die felsigen Ufer oder wie der feine Wtistensand 

 die bekanntlich aus einem an Ort und Stelle 

 gewachsenen Felsen herausgemeifielte Sphinx be- 

 nagt hat, so dafi die weicheren Schichten des 

 Gesteins vertieft worden sind und die harteren 

 Teile jetzt bevorstehen, ebenso benagt ein unter 

 einem Dampfdruck von drei Atmospharen stehen- 

 der Sandstrahl eine bestimmte kurze Zeit hindurch 

 - gewohnlich zwei Minuten lang - - das Probe- 

 stuck. Wie die beifolgenden Abbildungen (Abb. 

 13, 14, 15, 16, 17 und 18) der an einer Reihe von 

 Steinen und an einigen Holzarten gewonnenen Er- 

 gebnisse zeigen, tritt bei der Gary'schen Methode 

 besonders schon die Struktur der Probestiicke, 

 die Verteilung weicherer und harterer Partien 

 hervor. 



reinem Kalkstein gewonnen und darum selbst 

 technisch rein ist, als ,,fetter Kalk" oder ,,Fett- 

 kalk" bezeichnet wird, ist in chemischer Hinsicht 

 eine Base, er vereinigt sich also mit Sauren unter 

 Wasserabspaltung zu Salzen. Fur die Praxis be- 

 sonders wichtig ist sein Bestreben, aus der Luft 

 Kohlensaure anzuziehen, um mit dieser zu einer 

 festen Masse von Calciumcarbonat, das ja auch 

 das Ausgangsmaterial fur die Herstellung des ge- 

 brannten Kalks bildete, zu erstarren. 



[Ca(OH)., + n H O] + CO., = CaCO, 

 + (n+i)H 2 0. 



Eine Mischung von drei Raumteilen gewohn- 

 lichen Sandes mit einem Raumteile Kalkbrei ist 

 der gewohnliche Kalkmortel, auch ,,Luftmortel" 

 genannt. Der Sand fur die Herstellung des Luft- 

 mortels soil von mogliclist verschiedener Korn- 





Sandstein, Rotheuburg a. S. 

 Abb. 13 18. Versuche mit dem Sandstrahlgeblase (nach Gary, Mitteilungen 1904). 



Zur Verbindung der einzelnen Steine eines 

 Bauwerks dienen bekanntlich die sog. Bindemittel, 

 und zwar hauptsachlich der Mortel und der 

 Zement. Das wichtigste Ausgangsmaterial fur die 

 Herstellung von Zement und Mortel bildet der 

 Kalkstein, ein neutrales Calciumcarbonat von der 

 Formel CaCO 3 . Durch Erhitzen auf hohe Tem- 

 peraturen, durch ,,Brennen", geht der Kalkstein 

 unter Abspaltung von Kohlensaure fast die 

 gesamte Kohlensaure des Handels und der In- 

 dustrie wird durch Brennen von Kalkstein ge- 

 wonnen in gebrannten Kalk, Calciumoxyd, tiber: 



CaCOg = CaO + CO 2 . 



Wird der gebrannte Kalk mit Wasser in Be- 

 riihrung gebracht, so verwandelt er sich zunachst 

 in ,,geloschten Kalk" oder Calciumhydroxyd : 



CaO + H 9 O = Ca(OH) 2 . 



Bei weiterem Zusatz von Wasser liefert der ge- 

 loschte Kalk einen dicken Brei, der bei fortge- 

 setztem Wasserzusatz erst zu der sog. ,,Kalk- 

 milch" aufgeschlammt und schliefilich gelost wird. 

 Der geloschte Kalk, der, wenn er aus technisch 



grofie sein ; eine rauhe, kantige Oberflache der 

 Korner begiinstigt die Zugfestigkeit, runde, glatte 

 Korner erhohen die Druckfestigkeit des erstarrten 

 Mortels. Die Erhartung des Mortels, der natiir- 

 lich ein Trockenwerden der feuchten Masse vor- 

 ausgeht, beruht ausschlieSlich auf der Bildung von 

 Calciumcarbonat, jedoch schreitet diese in den 

 tiefer liegenden Schichten des Mortels nur aufier- 

 ordentlich langsam vor, so daB sie z. B. im Innern 

 von Mauern nach Jahrhunderten noch nicht be- 

 endet ist. Der Luftmortel soil daher nur fur 

 diinnere Mauern benutzt werden. 



Soil der Mortel rasch oder, wie bei Bauten 

 unter Wasser, ohne Luftzutritt, also ohne Mit- 

 wirkung der Kohlensaure erharten, so werden 

 andere zur Entstehung von Kalksilikaten an Stelle 

 des Calciumcarbonats fiihrende Mischungen be- 

 nutzt, und zwar besonders solche, die Portland- 

 zement enthalten. Der im Jahre 1824 erfundene 

 Portlandzement entsteht, wenn man eine mog- 

 lichst innige und gleichmafiige Mischung von 

 Kalk und Ton bis zur Sinterung brennt und das 

 Erzeugnis dann zu einem mehlfeinen Pulver zer- 



